SÉANCE DU 2 JIIX 1903. 1 il( 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la cémentation des aciers. 

 Note de M. Léon Guillet, présenlée par M. Ditte (' ). 



« La Note présentée à l'Académie par M. Charpy à la séance du 27 avril, 

 sur la cémentation du fer, m'incite à indiquer dès maintenant les résultats 

 des expériences que j'ai entreprises sur ce sujet ("). 



>< Mes recherches ont porté sur la cémentation des aciers au carbone et 

 des aciers spéciaux. Les céments que j'ai employés sont : le cyanure de 

 potassium, le ferrocyanure de potassium seul, un mélange de ferrocyanure 

 et de bichromate de potassium, le charbon de bois, un mélange de charbon 

 de bois et de 5 pour 100 de carbonate de potassium, des mélanges divers 

 de charbon de bois et de carbonate de baryum, le gaz d'éclairage, le noir 

 animal. 



» I. Aciers au carbone. — Les résultats auxquels je suis arrivé pour les aciers au 

 carbone sont les suivants : 



» 1° La vitesse de pénétration du carbone est indépendante de la teneur initiale en 

 carbone de lacier, du moins pour les aciers liypoeulectiques. 



» 2° Cette vitesse varie avec les céments; mais cependant elle tend, pour un très 

 grand nombre de céments, vers une même limite (celte limite est atteintf, à la tem- 

 pérature de looo", après 8 heures de cliaulTage). 



» 3° Elle croît très rapidement avec la température. Pour certains céments, elle est 

 double à 1000° de ce qu'elle esta 900", notamment avec le charbon de bois. 



» 4" Le charbon de bois ordinaire, lequel contient de petites quantités de carbonate 

 de potassium, est le cément qui donne la vitesse de pénétration maximum après 

 1 heure de chaulFage à 1000° et la vitesse minimum après 8 heures de chauffage à la 

 même température. Il semble donc que ce produit agisse comme s'il contenait un com- 

 posé actif qui s'épuise au fur et à mesure de la cémentation. Mais, si l'on cémente dans 

 les mêmes conditions avec le mélange charbon de bois + 5 pour 100 carbonate de 

 potassium, on obtient le maximum de pénétration après 8 heures de chauffage. Il 

 semble bien que le carbonate soit le produit actif du cément. Gela s'explique aisément 

 par la formation de cyanure de potassium au détriment de l'azote de l'air contenu dans 

 la caisse. Des expériences que j'ai entreprises sur la cémentation par ce même mélange, 

 mais en présence d'un courant d'azote ou d'ammoniaque, me permettront de conclure 

 d'une façon plus certaine. 



(') Cette Note, dont l'étendue dépassait d'abord les limites réglementaires, et qui 

 a dû être réduite par l'auteur, a été présentée dans la séance du 18 mai. 



(^) Quelques-unes de ces expériences ont fait l'objet d'une Communication détaillée 

 à la Section française de l'Association internationale des Méthodes d'essais (séance du 

 00 mars). 



